Hüttenmännische Behänd!, d. gold- u. silberhaltigen Geschicke in d. Umgeb. v. Schemnitz, 815 
Aufgeben einer gewissen Menge vorher gerösteten und abgekühlten Steines 
erniedrigt. Das Kochsalz wirkt nun auf die schwefelsauren Salze und verwandelt 
sie in Chloride. (Siehe Beilage 2.) 
Die Au gustin'sche Methode hat vor der zu Cziklova üblichen den grossen 
Vorzug, dass vor dem Beginne der Chloridbildung der grösste Theil der Schwe- 
felsäuren Salze, mit Ausnahme des Silber-Sulphates, zersetzt werden; daher 
auch der Verbrauch an Kochsalz, so wie der Abgang an Silber und Kupfer 
geringer sind. Das Silber scheint aber dabei minder vollständig in Chlorid um- 
gewandelt zu werden und vielleicht wird auch durch die sehr hohe Temperatur 
des Ofens im Augenblick der Einbringung des Kochsalzes eben so viel Silber, als 
hei dem bisherigen Verfahren, verflüchtigt. 
Wir wollen hier über die Vorzüglichkeit der ungarischen Methode und der 
von Herrn Augustin angegebenen nicht entscheiden, müssen aber eine dritte 
Methode erwähnen , welche vielleicht auf das Schwarzkupfer anwendbar wäre ; 
nämlich die von Herrn Ziervogel angegebene, mit welcher gegenwärtig zu 
Freiberg und im Mansfeld’schen Versuche angestellt werden. 
Nach dieser Methode wird der silber- und kupferhältige Stein hei allmählich 
gesteigerter Hitze im Flammofen geröstet. Die Metalle verwandeln sich in Oxyde 
oder in schwefelsaure Salze und letztere werden in der Rothglühhitze zersetzt; 
zuerst das Schwefelsäure Eisen, dann nach längerem Widerstand das schwefel- 
saure Kupfer; letzteres kann jedoch bereits vollständig zersetzt sein, bevor 
das Schwefelsäure Silber seine Säure fahren lässt. Man sucht die Röstung so zu 
führen , dass das Silber-Sulphat unzersetzt bleibt , während das Eisensalz bereits 
ganz und das Kupfersalz fast vollständig zersetzt ist. Dann wird das schwefelsaure 
Silber in Wasser aufgelöst und aus der Lauge mittelst Kupfer das Silber 
metallisch gefällt. 
Zur Zeit unseres Aufenthaltes zu Cziklova und zu Sehmölnitz war das Zier- 
vogel’sche Verfahren dort noch wenig bekannt. 
Dritte Arbeit. Behandlung der A m a 1 g a m a t i o n s - R ü c k s t ä n d e. 
Der nach vollendeter Amalgamation zurückgebliebene Schlamm enthält Kupfer- 
oxyd, er wird aus den Schlammkästen genommen, an freier Luft getrocknet und 
mit 6 Procent Kohlenpulver und 25 Procent Eisenkies gemengt. Dieses Gemenge 
presst man in Form von Ziegeln und sticht es in einem Halbhochofen durch. 
Man erhält daraus: Schwarzkupfer, einen sehr reichen Stein und Schlacken. 
Das Schwarzkupfer wird im Spleissherde behandelt, der Stein wird in 
Haufen mit 11 Feuern geröstet, dann zugleich mit den unreinsten Producten 
des Spleissens abgesondert durchgestochen; die Schlacken kommen gewöhnlich 
auf die Halde. 
Das auf diese Weise ausgebrachte Kupfer ist sehr unrein; man setzt es nur 
in der Umgehung des Werkes ah und hütet sich wohl, es zugleich mit dem 
reineren Kupfer, das zu Orawicza gewonnen wird, nach Pesth oder nach Wien 
zu versenden. 
